naires, s'esl toujoars (roiive parl'aitement confoiiuc a celte lol. I.orsque 

 les deux axes se reuoisseut en ua seul, elle redoune evideiumeut la 

 construction de Mains. 



Ce sonl la Its lois de la polarisation que j'ai appel($o fixe. Quand le 

 trajet des rajons est assez court , ou assez pcu incline sur les axes , pour 

 qu'il se firoduise des couieurs, I'exjjerieuce fait voir que la polarisa- 

 tion apfiarente a lieu dans un aziniutli double de celui que deterniineot 

 ces constructions. La meme chose a lieu pour les cristaux a un seul axe, 

 comme je I'ai depuis long-temps raonlrc^ 



Au moyen des lois precedentes de la double rdfraclion at de la po- 

 larisation dans les corps reguliercmeut cristallis^s, on peut d^lerininer 

 par le calcul seul toutes les particulariles d'intensit^s at de teintes que 

 preseutent les plaques des cristaux a un ou a deux axes, lorsqu'on les 

 expose a des rayons polarises. On pout predire les directions suivaat 

 lesquelles ces couieurs doiveut s'afl'aibjir ou disparaitre entierement, 

 soil qu'il se forme une noix noire complete comme dans le spath d'Js- 

 lande et les autres cristaux a. uu seul axe, soit que les anneaux color^s 

 ainsi formi^s doivent etre traverses par une seule ligne noire, de forme 

 et de position variable, comme dans le mica de Sib^rie, la topaze, le 

 Sucre et les autres cristaux qui ont deux axes de double r^fractioa. 



Noui>eUe mine de nicheL 



A„„:j1s Cronstedt fit connaitre nne nouvelle mine de nickel, trouv^e a 



of |>In Kisf.|>!,r, Ilelsing en Suede, mais il ne la ddcrivit pas. I ,e professeur Pfafl', de Kiel, 

 11". 8(5 ' ^" ^ publie assez r^cemment une description et une analyse. Voici uu 

 exlrait de I'une et de I'autre : 



Le mineral, lorsque la cassure en est r^cente, est d'un gris leger de 

 plomb, approchant du blanc d'dtain; mais il se ternit par degres, et il 

 prcnd I'aspect du kupfernickel. On le rencontre en masses. Cassure 

 brillanle, vitreiise et foliacee. 



Ce mineral est composd de concretions granulaires et distinctes, 

 semblables a la galene a grains d'acier. 



Fragments iud^terniines et a angles obtus, opaques, rajds, tres- 

 cassants. Pesanleur sp^cifique, 6,120. Cette substance contient : 



jVickel 24,42 



Arsenic 4^,90 



Fer. 10,46 



Soufre 12,36 



93,14 



